47 
wiederum gesunken (Curve VIII); sie lag jetzt bei 200°, also 
innerhalb des Intervalles von 125 — 235°, welches der Um- 
wandlungspunkt nach der 6. Versuchsreihe übersprungen hatte. 
Eine nochmalige Erwärmung (Curve IX) von P 6 im Schlussjoche 
ergab wieder eine Erhöhung der kritischen Temperatur auf 240°. 
Guss 2. 
Von besonderem Interesse ist nun die Frage, wie sich eine 
bl ei lose Mangan-Aluminium-Bronze von im übrigen gleicher 
Zusammensetzung wie P 6 verhält? Eine annähernd solche 
Legierung stand mir in Guss 2 zur Verfügung; die genaueren 
Analysen werden noch zeigen, wie weit Guss 2 und P6 in ihren 
Bestandteilen differieren Eine ballistische Untersuchung von 
Guss 2 ergab nun, dass die Temperatur der magnetischen Um- 
wandlung direkt nach dem Guss bei 125° gelegen ist. Innerhalb 
acht weiterer, teils ballistischer, teils dilatometrischer Versuchs- 
reihen stieg dann die kritische Temperatur allmählich bis auf 210°. 
Aus diesen Angaben ersieht man, dass also bei der bleihaltigen 
Bronze P 6 die kritische Temperatur der magnetischen Um- 
wandlung bereits nach der 6. Versuchsreihe bis zur Umwandlungs- 
Temperatur (125°) der bleifreien Bronze „Guss 2“ gleicher 
Zusammensetzung gestiegen war. Das Blei, welches direkt nach 
dem Guss die im Verhältnis zu Guss 2 erniedrigten Umwandlungs- 
Temperaturen von P 6 bedingte, hat diese Eigenschaft offenbar 
schnell verloren. Indessen haben wir hier in qualitativer Hin- 
sicht wohl denselben Zusammenhang (S. 10) wie zwischen M 8 
und Guss I , Wie nun aber der bei P 6 konstatierte Sprung der 
Umwandlungs-Temperatur von 125° auf 230-240° zu erklären, 
lässt sich vorläufig noch nicht einsehen, bevor weitere Versuche, 
besonders die mikrographischen an geätzten Schliffen , mehr 
Klarheit über die ganze Konstitution der Bronzen gebracht 
haben. 
